5i2 PLO 



résultat^ lorsqu'on emploie le fer comme agent de réduc- 

 tion^ Cependant il ne paroit pas impossible d'atteindre le 

 même but par une voie détournée et sans beaucoup de 

 frais dans certaines localités; on pourroit réduire le minerai 

 de fer riche dans un fourneau particulier et par cémenta- 

 tion , sans pousser jusqu'à la fonte : on auroit ainsi une matière 

 pulvérulente , où le fer métallique seroit dans un état très- 

 convenable pour exercer une action chimique, quoiqu'on 

 pût difficilement en former des barres forgées ; on s'en ser- 

 viroit ensuite avec avantage pour décomposer la galène au 

 lieu de fer ou de grenailles de fonte. Ce procédé a été indiqué 

 dans le Cours de métallurgie de l'école royale des mines de 

 Paris. 



On a observé que la matte ou le sulfure formé par suite de 

 la décomposition de la galène, retenoit beaucoup plus de 

 plomb quand on fondoit au charbon de bois, que quand on 

 employoit le coke, et qu'il étoit assez riche pour être traité 

 de nouveau; mais les grillages et la fonte qu'on étoit obligé 

 de lui faire subir, augmentoient beaucoup les frais de l'ex- 

 traction du plomb. Cette séparation incomplète du métal 

 d'avec la matte, paroit indiquer que le charbon de bois ne 

 donne pas une chaleur assez forte, et l'on est porté à croire 

 qu'à une température peu élevée, il se forme une combi- 

 naison triple entre le soufre, le plomb et le fer, ou, si l'on 

 veut, une combinaison des deux sulfures de fer et de plomb, 

 qui s'oppose à la séparation de ce dernier métal. D'ailleurs , le 

 coke produisant une descente plus rapide des charges, il n'est 

 pas étonnant que la perte en plomb ait été moindre avec ce 

 combustible qu'avec l'autre. 



En général , mais principalement pour les minerais de plomb 

 riches, il convient que la fonte avec addition de fer ait lieu 

 d'une manière vive et rapide, ce qui suppose une tempéra- 

 ture élevée, afin que le sulfure et le plomb ne demeurent 

 pas long-temps dans le fourneau , et que ce métal se sépare 

 bien complètement des mattes ou sulfure de fer qui est un 

 des produits de l'opération. Passons en revue les divers pro- 

 cédés employés avec quelque succès dans les fonderies. 



